THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 39 



ajouté en petite quantité au fer, produit les mêmes 

 effets que le nickel, avec une énergie encore plus con- 

 sidérable pour une même addition centésimale; ainsi, 

 les aciers à 12 Vo de manganèse sont non magnéti- 

 ques et très dilatables. 



Si nous examinons maintenant la question au point 

 de vue quantitatif, nous trouvons, d'une part, confor- 

 mément aux expériences de M. Le Chatelier et à celles 

 plus récentes de MM . Charpy et Orenet, que la contraction 

 totale d'une barre de fer pur, amenée d'une température 

 immédiatement supérieure au point A, jusqu'à 0°, tout 

 en conservant le coefficient de dilatation qu'elle pos- 

 sède aux températures élevées serait de ^^ environ plus 

 considérable que celle que l'on observe, comme l'in- 

 dique la droite A B de la figure 3. De cette quantité, 

 ^ environ sont attribuables à la dilatation brusque 

 qui se produit dans le passage de l'état y à l'état |3, et 

 le reste au changement progressif du coefficient de dila- 

 tation en fonction de la température. 



Or l'expérience a montré qu'un acier au nickel à 

 25 pour 100, amené aux températures ordinaires à 

 l'état non magnétique, puis transformé par le passage 

 à des températures basses, subit un allongement de 

 l'ordre de ^. On en conclut que, à l'incertitude des 

 expériences près, l'allongement constaté dans ce der- 

 nier alliage est parfaitement expliqué en supposant que 

 le fer y est conservé dans les aciers irréversibles jus- 

 qu'au début de l'apparition du magnétisme, et passe 

 alors rapidement à l'état a si la température de l'alliage 

 est encore abaissée. 



La série des preuves qualitatives qui ont été précé- 



